## Eksperimen Dengan Menggunakan Teknik Deposisi Spin Coater dan Pemodelan DSSC Buah Senduduk Dalam Menentukan Karakteristik dan Efisiensi
Ego Srivajawaty S 1 , Hubertus Ngaderman 2
1. Fisika, MIPA, Universitas Cenderawasih, Waena, Jayapura, 99351, Indonesia 2. Universitas Cenderawasih, Waena, Jayapura, 99351, Indonesia E-mail : srivajawati@ymail.com E-mail : ngadermanh@gmail.com

## Abstrak
Teknologi sel surya saat ini adalah teknologi yang dikembangkan sebgai energi alternatif. Dye Sensitized Solar Cells DSSC merupakan salah satu kandidat yang berpotensi sebagai sel surya generasi mendatang dikarenakan ia tidak memerlukan material dengan tingkat kemurnian tinggi sehingga biaya produksi yang rendah. Dye yang digunakan sebagai sensitizer dapat  berupa  sintetik  maupun  alami.  Dye  sintetik  menggunakan  organik  logam  berbasis  ruthenium  komplek  (jenis  ini mahal),  selain  itu  mengandung  logam  berat  yang  berpengaruh  buruk  pada  lingkungan.  Untuk  mengurangi  biaya dikembangkanlah  DSSC  berbasis  organik  pada  material  sensitizernya.  DSSC  menggunakan  prinsip  yang  sama  dengan proses  fotosintesis  yaitu  dye  bertingkah  laku  seperti  klorofil  yang  menyerap  cahaya  dan  memproduksi  carrier.  Efisiensi mencapai  di  atas  10%  tetapi  dengan  menggunakan  ruthenium.  Maka  diperlukan  penelitian  yang  secara  besar-besaran mencari, menginvestigasikan material sensitizer yang mempunyai  performansi baik, murah dan aman bagi lingkungan. Dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  fabrikasi  DSSC  dengan  menggunakan  dye  buah  senduduk  (Melastoma Malabathricum ) dan semikonduktor oksidanya adalah nanokristal TiO 2 . Efisiensi yang terhitung adalah 9,06%.
Kata kunci: dye buah senduduk, TiO 2

## Abstract
[Theory, computation and modeling] The current solar cell technology is a technology developed as an alternative energy. DSSC Dye Solar Cells is a potential candidate as next-generation solar cells because it does not require a material with a high degree of purity so that production costs are low. Dye used as a sensitizer can be either synthetic or natural. A synthetic organic dye using a ruthenium metal complex (it is expensive), but contains heavy metals, which are harmful to the environment. To reduce the cost of the DSSC grows organically based on sensitizernya material. DSSC using the same principles for the process of photosynthesis that behave as chlorophyll dye that absorbs light and carrier product. Achieve yields above 10%, but using ruthenium. It is necessary to study large-scale research, investigate material sensitizer that has good  performance,  cheap  and  environmentally  safe.  In  this  research  will  be  carried  out  DSSC  manufacturing  using  a senduduk fruit dye (Melastoma malabathricum) and semiconductor oxide is TiO2 nanocrystal. The efficiency is calculated is 9.06%.
Keywords: senduduk fruit coloring, TiO2.

## PENDAHULUAN
Cadangan  energi  utama  berupa  minyak  dan gas  bumi  di  seluruh  dunia  termasuk  di  Indonesia semakin  menipis.  Sel  surya  sebagai  suatu  piranti yang  berguna  untuk  mengkonversi  cahaya  matahari menjadi listrik adalah merupakan salah satu jawaban dari  masalah  penyediaan  energi  yang  baru  dan terbarukan  di  masa  depan.  Sel  surya  anorganik mempunyai efiiensi yang tinggi (Umeno et al, 1997) tetapi  pengembangan  membutuhkan  investasi  besar dengan fabrikasi yang sulit. Beberapa tahun terakhir telah dikembangkan sel surya dengan bahan organik. Beberapa  yang  dikenal  adalah  sel  surya  organik (SSO)  dan  DSSC.  SSO  dan  DSSC  mempunyai potensi  sebagai  piranti  pengkonversi  energi  yang
lebih  murah  dan  mudah  dalam  fabrikasinya.  Selain itu,  rekayasaan  hingga  level  molekuler  dan  sintesis bahan  semikonduktor  organik  juga  tidak  terbatas, bahkan  dapat  diekstraksi  dari  tumbuh-tumbuhan yang  dapat  dibudidayakan  (Singh  et  al,  2006). Pengembangan SSO makin pesat karena dipicu oleh keberhasilan  pengembangan  divais  LED  organik (OLED)  yang  sudah  memasuki  tahap  komersial. SSO  lapisan  tipis  terdiri  dari  beberapa  jenis  antara lain  adalah  SSO  bulk  (Monestier  et  al,  2007)  dan SSO  heterojunction  (Yakimov,  2002)  sedangkan DSSC  hanyalah  satu  jenis  tetapi  material  dye, semikonduktor  oksida  dan  elektrolit  yang  bisa bervariasi.  Riset  ini  terfokus  pada  DSSC  dengan menggunakan  dye  buah  senduduk (Melastoma
Malabathricum) dan semikonduktor oksidanya adalah nanomaterial (nanokristal) TiO 2 berfase anatase dan rutile serta elektrolitnya adalah iodine  dan triiodide
. DSSC  nanokristal  merupakan  Sel  Surya generasi  ketiga  (mendatang)  hal  ini  dikarenakan  ia tidak  memerlukan  material  dengan  tingkat kemurnian  tinggi  sehingga  biaya  proses  produksi yang rendah. Dye yang digunakan sebagai sensitizer dapat  berupa  sintetik  maupun  alami.  Dye  sintetik menggunakan  organik  logam  berbasis  ruthenium komplek  (jenis  ini  mahal),  selain  itu  berpengaruh buruk  pada  lingkungan.  Untuk  mengurangi  biaya dikembangkan DSSC berbasis organik pada material sensitizernya.  DSSC  menggunakan  prinsip  yang sama dengan proses fotosintesis yaitu dye bertingkah laku  seperti  klorofil  yang  menyerap  cahaya  dan memproduksi  pembawa  (carrier).  Efisiensi  untuk DSSC  tidak  diragukan  lagi  yaitu  mencapai  di  atas
10%  tetapi  dengan  menggunakan  jenis  yang  mahal itu  yaitu  organik  logam  berbasis  ruthenium komplek.  Maka  diperlukan  penelitian  yang  secara besar-besaran mencari, menginvestigasikan material sensitizer yang mempunyai performansi baik, murah dan aman bagi lingkungan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  membuat (fabrikasi)  DSSC  dengan  menggunakan  dye  buah senduduk  dan  semikonduktor  oksidanya  adalah nanomaterial  (nanokristal)  TiO 2 dengan  teknik deposisi  spin  coating . Menentukan  efisiensi berdasarkan  eksperimen  dan  membuat  pola karakteristik    dan  efisiensi  juga  berdasarkan modeling.

## LANDASAN TEORI
DSSC terdiri dari dye sensitizer yang terbuat dari  bahan  organik,  semikonduktor  oksida  lapisan TiO 2 nanokristal,  larutan  elektrolit  yang mengandung  pasangan  redoks  iodine    dan  triiodide dan  ITO  sebagai  elektoda.  Mengatur  peningkatan kerapatan optis semikonduktor dan dye menghasilkan  efisiensi  serapan  cahaya.  Kerapatan optis  tersebut  menyatakan  besarnya  transmisi  optik dengan  panjang  gelombang  tertentu.  Kerapatan optis merupakan perbandingan antara intensitas awal dan  intensitas  transmisi.  DSSC  berbentuk  struktur sandwich  dimana  TiO 2 dengan  dye  dan  elektroda pembanding  yang  terbuat  dari  kaca  ITO  dilapisi karbon yang mengapit elektrolit membentuk sistem sel fotoelektrokimia. Elektroda pembanding terbuat dari  kaca  ITO  yang  dilapisi  dengan  karbon  karena memiliki  konduktivitas  yang  cukup  dan  resistansi panas  dan  aktivitas  elektrokatalitik  dari  reduksi triiodide.
TiO 2 adalah  material  yang  memiliki  daya oksidasi  yang  kuat,  fotostabilitas  tinggi  dan selektivitas redoks. Sifat fisis dan kimia TiO 2 bergantung  pada  ukuran,  morfologi  dan  struktur kristal  (anatase,  rutile  dan  brookite).  Kristal  TiO 2 fase  anatase  memiliki  kemampuan  yang  lebih daripada  rutile.  Anatase  dianggap  sebagai  fase  yang paling  menguntungkan  untuk  fotokatalisis  dan konversi  cahaya  menjadi  energi.  Kendala  yaitu  ia hanya  mampu  menyerap  sinar  dalam  spektrum ultraviolet  (350-380nm).  Untuk  meningkatkan serapan  spektra  TiO 2 di  daerah  tampak  dibutuhkan material pelapis yang akan menyerap cahaya tampak dimana berfungsi sebagai sensitizer.
Elektroda pada DSSC merupakan kaca yang dilapisi  oleh  TiO 2 yang  telah  terabsorbsi  oleh  dye dimana  TiO 2 berfungsi  sebagai  kolektor  sehingga disebut  semikonduktor  tipe-n.  Struktur  nano  TiO 2 memungkinkan  dye  yang  terabsorbsi  lebih  banyak sehingga  menghasilkan  proses  absorbsi  cahaya  yang efisien.  Pada  elektroda  pembanding  dilapisi  katalis berupa  karbon  untuk    mempercepat  reaksi  redoks pada  elektrolit.  Pasangan  redoks  yang  umumnya dipakai yaitu iodine  dan triiodide .
Dye berfungsi sebagai donor elektron yang menyebabkan timbulnya hole saat dye terkena sinar.
Gambar 1. DSSC
Gambar 2. Prinsip kerja DSSC
Sehingga dye dapat dikatakan sebagai semikonduktor tipe-p.  Ketika  molekul  dye  terkena  sinar  elektron dye  tereksitasi  dan  masuk  ke  lapisan  titanium dioksida. Proses yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut:  (a)  Energi  foton  diserap  oleh  dye  yang melekat  pada  permukaan  TiO 2 sehingga  elektron dari dye mendapatkan energi untuk dapat tereksitasi (D*).  (b)  Elektron  ke  pita  konduksi  TiO 2 .  Dye kemudian  dalam  keadaan  teroksidasi  (D + ).  (c) Selanjutnya  elektron  ditransfer  melewati  rangkaian menuju  elektroda  karbon.  (d)  Elektrolit  redoks berupa  pasangan  iodide  dan  triiodide  bertindak sebagai  mediator  elektron  sehingga  menghasilkan proses  siklus  dalam  sel.  Triiodida  yang  terbentuk akan  menangkap  elektron  yang  berasal  dari rangkaian  luar  dengan  bantuan  molekul  karbon sebagai katalis. (e) Elektron yang tereksitasi kembali dan  bereaksi  dengan  elektrolit  menuju  dye teroksidasi.  Elektrolit  menyediakan  elektron pengganti  untuk  molekul  dye  teroksidasi,  sehingga dye kembali ke keadaan awal.
Tegangan  yang  dihasilkan  berasal  dari perbedaan  tingkat  energi  konduksi  elektroda semikonduktor  TiO 2 dengan potensial  elektrokimia pasangan  elektrolit  redoks.  Sedangkan  arus  yang dihasilkan terkait dengan jumlah foton yang terlibat dalam  proses  konversi  dan    bergantung  pada intensitas  penyinaran  serta  kinerja  dye  yang digunakan. Buah  Senduduk  adalah  tumbuhan yang tumbuh liar pada tempat yang mendapat sinar matahari  yang  cukup  seperti  di  lereng  gunung, semak  belukar  dan  lapangan  yang  tidak  terlalu gersang.  TiO 2 merupakan  salah  satu  material  yang murah  dan  tidak  beracun.  Pendeposisian  pada substrat  konduktif  transparan  berfungsi  sebagai elektroda  dan  fotovoltaik  sebagai  selaput  tipis  yang digunakan  untuk  sensor  gas  dan  peralatan semikonduktor lainnya. TiO 2 memiliki tiga struktur kristal  yaitu  anatase,  rutil  dan  brukit.  Hanya  rutil dan  anatase  yang  memiliki  tingkat  kestabilan  yang tinggi.

## METODE
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kaca TCO ( Transparent Conductive Oxide) , serbuk  TiO 2 (MERCK),  triton,  etanol  75%, aquades,  buah  senduduk . Peralatan  yang  digunakan adalah  multi  meter  digital,  magnetic stirrer, hotplate,  penjepit  kertas,  penjepit  buaya,  beaker glass  25ml,  pensil  karbon,  pipet  tetes,  spatula, batang  gelas  (glasstirringrod),  timbangan  digital, tisu,  spin  coaster  SCS  6800  dan  Spektrofotometer UV-Vis Genesys.
Bahan  dasar  dari  layer  oksida  ini  adalah semikonduktor  TiO 2 (Merck)  3,5  gram  yang dicampurkan dengan etanol sebanyak 15 ml di dalam beaker glass. Campuran ini kemudian diletakkan di atas stirrrerplate yang kemudian diaduk rata dengan menggunakan  magnetic  stirrer.  Untuk  membuat larutan dye ekstrak buah senduduk dilakukan dengan menyiapkan  buah  senduduk  secukupnya  dan diletakkan  kedalam  gelas  baker  setelah  itu  digerus dengan menggunakan mortar. Setelah itu masukkan etanol  75%  kedalam  gelas  beaker  sebanyak  15  ml setelah itu diamkan selama 2 jam lalu kita pisahkan dye  dengan  butiran-butiran  halus  dengan menggunakan  spin  coaster  SCS  6800  selama  2 menit.
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat  Spektrofotometer  UV-Vis  Genesys  yang bertujuan  agar  peneliti  mengetahui  daya  absorbansi dari  buah  senduduk.  Untuk  pendeposisian  pasta TiO 2 dan karbon dilakukan dengan menyiapkan dua kaca  TCO  yang  telah  dipotong  berbentuk  persegi dengan  ukuran  panjang  2  cm  dal  lebar  2  cm  yang telah dicuci bersih dengan menggunakan etanol yang selanjutnya dibersihkan dengan tisu lalu dikeringkan dengan  hairdryer.  Setelah  kering  taruh  kaca  TCO diatas  tempat  bersih  dengan  posisi  sisi  konduktif
Gambar 3. Buah Melastoma malabathricum
Regnum  : Plantae
Divisio: Spermatophyta
Subdivisio: Angiospermae
Classis : dicotyledoneae
Subclassis: dialypetalae Regnum  : Plantae Divisio: Spermatophyta Subdivisio: Angiospermae Classis : dicotyledoneae Subclassis: dialypetalae
menghadap keatas lalu beri lakban putih disetiap sisi sekitar  0,5  cm  agar  pasta  yang  kita  teteskan  tidak mengenai seluruh permukaan kaca. Setelah pastanya dioleskan  pada  kaca  secara  merata  lalu  kita  tunggu selama  5  menit  agar  pastanya  benar-benar  kering setelah  pastanya  menempel  lalu  kita  panaskan dengan menggunakan alat hotplate selama 15 menit dengan suhu 30 0 C untuk kaca TCO yang kedua kita lapiskan karbon dengan menggunakan pensil karbon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  fabrikasi  DSSC  dye  buah senduduk  dan  nanokristal  TiO 2 dengan  teknik deposisi spin coating adalah ditampilkan pada grafik Gambar  4.  Kurva  tersebut  lewat  melalui  empat kuadran  oleh  karena  itu  daya  bisa  diekstrak  dari divais  ini.  Kurva    secara  umum  dihadirkan  oleh Gambar  4  dimana  invers  dari  Karakteristik  . Intensitas  awal  23    ,  luasan  area  2,38  ,  daya  awal 0,05474watt,  kuat  arus  maksimum    0,056mA, tegangan  maksimum    88,6mV,  daya  maksimum 0,0049616  watt,  arus  short  circuit    0,098  mA  dan tegangan  open  circuit    143,1mV  dan  Fill  Factor 0,3537985. Efisiensi yang diperoleh 9,06%.
Rangkaian  ekuivalensi  DSSC  ditunjukkan  pada Gambar  5.  Oleh  karena  sifat  penelitian  ini  adalah eksperimen  dan  pemodelan  maka  sengaja  untuk menghadirkan  rangkaian  ekuivalensi  dan  rumus  di bagian  Pembahasan  ini.  Sumber    dihasilkan  dari eksitasi kelebihan pembawa karena radiasi matahari. adalah arus saturasi  dan  hambatan beban.
Dengan demikian karakteristik ideal  dari divais ini diberikan oleh persamaan
dan rapat arus saturasinya adalah
Persamaan  (1)  sampai  (8)  adalah  persamaan yang  ditentukan  berdasarkan  kajian  teoritis  yang dibuat  oleh  Sze  et  al  tahun  2003.    dari  pers  (2) adalah  luasan  area  TCO.  Plot  dari  pers  (1)  bisa memberikan  grafik  yang  sama  dengan  Gambar  4 untuk ,  dan . Kurva  secara umum dihadirkan oleh Gambar  6b  (sama  dengan  grafik  pada  Gambar  4) dimana  inversi  dari  Gambar  6a.    adalah  arus rangkaian singkat sama dengan  dan  adalah tegangan rangkaian  buka.  Area  yang  diarsir  dalam  gambar adalah  segiempat  daya  maksimum.  Dalam  Gambar 6b  adalah  kuantitas-kuantitas    dan    yang  sesuai dengan  arus  dan  tegangan  berturut-turut  untuk output daya maksimum .
Gambar 4. Karakteristik .
Gambar 5a 𝑅 𝐿 𝐼 𝐿 𝐼 𝐼 𝑠 𝑒 𝑞𝑉 /𝑘𝑇 − 1 1/4𝜇𝑚 1𝑐𝑚 2𝑐𝑚 𝑛 𝑝 Depan jalur kontak dan jari Dye Gambar 5b Gambar 6a
Dari  persamaan  (1)  bisa  didapat  tegangan rangkaian buka  adalah
Sebab  itu,  untuk    yang  diberikan    bertambah secara logaritma dengan pengurangan arus saturasi . Daya output diberikan oleh
Kondisi  untuk  daya  maksimum  didapat  ketika atau  Daya  output  maksimum    kemudian  adalah Efisiensi  konversi  daya  dari  sebuah  sel  surya  adalah diberikan oleh dimana  adalah daya mula-mula.
Efisiensi ideal bisa didapat oleh persamaan (4). Sekali    dan    diketahui,  daya  output    dan  daya maksimum  bisa didapat dari pers (4) dan (6). Daya input    adalah  integrasi  dari  semua  foton-foton didalam  spektrum  matahari.  Beberapa  faktor menurunkan  efisiensi  yaitu  resistansi  seri  . Rangkaian  ekuivalensinya  adalah  ditunjukkan  pada Gambar 7, persamaan (1) menjadi
Plot-plot  dari  persamaan  ini  ditunjukkan  dalam Gambar  7b,  dengan    dan  .  Grafik  pada  Gambar  4 adalah  grafik  Sel  Surya  dengan  resistansi  seri  yang belum kita hitung. Tetapi secara jelas grafik tersebut menunjukkan pengurangan daya yang signifikan.
SIMPULAN DAN SARAN
Dye  sintetik  mahal,  untuk  mengurangi  biaya dikembangkan DSSC berbasis organik pada material sensitizernya  dengan  menggunakan  dye  buah senduduk. Fabrikasi DSSC dengan menggunakan dye buah  senduduk  dan  semikonduktor  TiO 2 dengan teknik  deposisi  spin  coating . Menentukan  efisiensi berdasarkan  eksperimen  dan  membuat  pola karakteristik    dan  efisiensi  juga  berdasarkan modeling.
Hasil  penelitian fabrikasi  DSSC  dye  buah  senduduk dan  nanokristal  TiO 2 dengan  teknik  deposisi  spin coating. Intensitas awal 23  , daya awal 0,05474watt, kuat  arus  maksimum    0,056mA,  tegangan maksimum    88,6mV,  daya  maksimum    0,0049616 watt,  arus  short  circuit    0,098  mA  dan  tegangan open  circuit    143,1mV  dan  Fill  Factor  0,3537985. Efisiensi  yang  diperoleh  9,06%.  Variabel-variabel dan parameter-parameter diatas diperoleh berdasarkan  eksperimen.  Saran  untuk  penelitian selanjutnya  bisa  diperoleh  dari  pers  (1)  sampai dengan (8) adalah beberapa parameter mikroskopik. Beberapa  parameter  mikroskopik  yang  diperoleh yaitu    muatan  carrier  konsentrasi  carrier  di  pita konduksi  konsentrasi  carrier  di  pita  valensi konsentrasi  akseptor  konsentrasi  donor      arus saturasi  dan    energi  gap.  Parameter-parameter tersebut  tidak  bisa  diperoleh  lewat  eksperimen, hanya bisa lewat komputasi dan pemodelan.

## DAFTAR PUSTAKA
Durst  R  W,  Wrolstad  R  E,  2005. Characterization and  Measurement  of Anthocyanins  by  UV–visible Spectroscopy. Handbook  of analytical  food chemistry. NewYork: John Wiley & Sons.
Gretzel,  Michael,  Smestad,  1998. Demonstrating electeron Transfer and nanotechnology A Natural Dye  Sensitized  nanocrystalline  Energy  Converter.
Journal of Chemical Education.
Gunlazuardy,  Jarnuzi,  2001. Fotokatalisis  pada permukaan  TiO 2 :  Aspek  Fundamental  dan aplikasinya. Seminar  Nasional  Kimia  Fisika, Universitas Indonesia.
Hamakawa,  Y,  1997,  Photovoltaics  Clean  Energy Revolution, Proc. of Japan – Indonesia Joint Seminar on Photovoltaics, p. W-1.
Kumara  M,  Prajitno  G,  2012. Studi  Awal  Fabrikasi Dye  Sensitized  Solar  Cell  (DSSC)  Dengan
Menggunakan Ekstraksi Daun Bayam
(Amaranthus  Hybridus)  Sebagai  Dye  Sensitizer Dengan Variasi Jarak Sumber Cahaya Pada DSSC. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Gambar 6b
Gambar 7a Gambar 7b
Nasori,  2012. Pengembangan  dan  fabrikasi  Dye
Sensitized Solar Cell berbasis jahe Merah Dengan metode  deposisi  Spin  Coating  dan  Docot  Blade .
Thesis,  Jurusan  Fisika  Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, ITS Surabaya.
Olea,  Georgiana  P,  P  J  Sebastian,  1999. Electron Transfer  via  Organic  Dyes  for  Solar Conversion . Solar Energy Materials and Solar Cells.
Oregan,  Gratzel,    1991. A low–Cost, High Efficiency Solar Cell Based On Dye Sensitized Colloidal TiO 2 Films . Nature Vol.353.
Purnama H, Musthofa M, Adhen H, Dewi I, 2014. Effect  of  Ultrasound  on  Zeolite  Preparation  from Rice  Husk  Ash .  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Puspita,  Nurisma,  2012. Studi  Awal  Pembuatan
Prototype  Dye  Sensitizer  Solar  Cell  (DSSC) Menggunakan  ekstraksi  Rosella  (Hibiscus Sabdariffa)  Sebagai  Dye  Sensitizer  Dengan variabel  Luas  permukaan  lapisan  TiO 2 . ITS Surabaya.
Sajanlal P R, Sreeprasad T S, Samal A K, Pradeep T, 2010. Anisotropic  nanomaterials:  structure, growth, assembly and functions. Indian  Institute of Technology Madras, Chennai, India.
Singh V.P, Parsarathy B., R.S. Singh, A. Aguilera, J. Anthony,  M.  Payne,  2006,  Characterization of  high-photovoltage  CuPc-based  solar  cell structures,  Solar  Energy  Materials  &  Solar
Cells 90, 798–812
Smestad,  Greg  P,  1998. Education  and  Solar Conversion: Demonstrating Electron
Transfer. Solar Energy Materials and Solar Cells.
Smestad,  Greg  P,  Gratzel,  1998. Demonstrating
Electron  and  Nanotechnology  :  A Natural  Dye-
Sensitized  Nanocrystalline  Energy  Converter.
Journal of Chemical Education.
Smyth,  Joseph  R,  1997. Mineral  Structure  and Property  Data  TiO 2 Group. University  of Colorado.
Sze  S.M.,  2003. Physics of Semiconductor Devices 2nd edition, John Wiley and Sons.
Umeno, M, 1997, Toward Efficiency of 40%, Proc. of  Japan-Indonesia  Joint  Seminar  on Photovolaics,  Institute  of  Technology
Bandung, pp. P8-1.
Yakimov  A,  2002,  “High  Photovoltage  Multiple- heterojunction Organik Solar Cells
Incorporating Interfacial Metallic Structure”, Appl. Phys Lett, 80 (9), p.1667.